4 Konrad Greulich. 
nach und nach die Kupferkügelchen gemischt mit Salmiak, welches 
das Legieren erleichtern sollte, in der erforderlichen Menge hinzu¬ 
gegeben. Mit einem Pfeifenrohr, das, wie schon die weisse Farbe 
lehrt, eisenfrei ist, wurde umgerührt und nachgefühlt, ob sich alles 
Kupfer im Zink gelöst hatte. Hierauf wurde eine Legierung ge¬ 
gossen. Sodann wurden wieder Kupferkügelchen in das ge¬ 
schmolzene Metall in den Porzellantiegel hinzugegeben, und eine 
zweite Legierung mit höherem Kupfergehalt als die vorhergehende 
gegossen und so weiter fort, bis der Inhalt des Tiegels erschöpft 
war. Um weitere Legierungen zu erhalten, wurde stets in einem 
neuen, ungebrauchten Porzellantiegel Zink im Gasofen zum 
Schmelzen gebracht und auf die gleiche Weise Kupferkügelchen 
hinzugegeben, bis eine Legierung von einem Kupfergehalt von 
61,5 % erreicht war. Auf diese Weise wurden viele Legierungen 
hergestellt, von denen 21 zu den Untersuchungen verwandt 
wurden. Die Analyse erfolgte auf elektrolytischem Wege. 
Eine grosse Anzahl Porzellantiegel wurde verbraucht, da sie 
sehr leicht während des Arbeitens sprangen. 
Messungen. 
Nachdem der Gehalt an Kupfer, das spezifische Gewicht und 
der Magnetisierungskoeffizient jeder einzelnen Legierung fest¬ 
gestellt war, wurden diese Daten in folgender Tabelle zusammen¬ 
gestellt. 
Um die Angaben in der Tabelle besser verstehen und eventuell 
auch die Werte für die Magnetisierungskoeffizienten nachprüfen zu 
können, will ich die Art, wie die magnetischen Messungen an¬ 
gestellt wurden, möglichst genau angeben. 
Ueber einen du Bois’schen Halbringelektromagnet, dessen 
4 cm breite, kreisförmige Polschuhe 6 mm voneinander entfernt 
waren, wurde ein über 2 m langes Glasrohr senkrecht angebracht, 
das oben durch einen Kork abgeschlossen war. Durch den Kork 
gingen durch 2 etwa 1 cm voneinander entfernte Bohrungen 
2 Seidenfäden, die auf drehbare, dicke Drahtstücke aufgewickelt 
waren, um die Länge der Fäden beliebig verlängern oder ver¬ 
kürzen zu können. An den Fäden war unten eine Aufhänge¬ 
vorrichtung aus Messingblech befestigt, in welche die zu unter¬ 
suchenden Legierungen hineingelegt wurden. Die Fäden waren 
überall 1 cm voneinander entfernt. Sodann wurde der Magnet so 
230 
